F. Rinne und H. E. Boeke, El Inca, ein neues Meteoreisen. 251 



Zwecks näherer Untersuchung der Verhältnisse wurde 

 Schwefeleisen durch Verglimmen von eisenkarbidhaltigem 

 Eisen (Zementstahl) mit Schwefel hergestellt. Das Produkt 

 zeigte bei der Abkühlung eine ganz schwache Andeutung 

 einer Umwandlung bei etwa 135°. Nach dem Umschmelzen 

 im elektrischen Ofen aber ergab es einen scharfen Umschlag 

 bei 137°. Man kann hieraus wohl schließen, daß bei der 

 Herstellung zunächst eine amorphe Substanz mit nur Spuren 

 von Kristallisation entstand , zufolge des Umschmelzens aber 

 ein durchaus kristallines Material. Weiterhin wurde das schon 

 erwähnte, aus reinem Eisen und Schwefel dargestellte Eisen- 

 sulfid mit 4°/ 0 Zuckerkohle zusammengeschmolzen, und zwar 

 wie bei allen hier erwähnten Schmelzungen in Stickstoff- 

 atmosphäre. 



Ein Teil des Kohlenstoffs blieb pulverförmig zurück, ein 

 Teil muß sich aber im Eisensulfid gelöst haben, denn jetzt 

 wurde an dem Material eine deutliche Umwandlung bei 134,5° 

 gefunden. 



Hiernach ist anzunehmen, daß die Umwandlungs- 

 fähigkeit des Troilits die Folge seines geringen 

 Kohlenstoffgehaltes ist. 



Das erklärt auch, daß ein Umschmelzen die Modifikations- 

 änderung beeinflußt, denn es liegt die Möglichkeit vor, daß 

 hierbei ein Teil des Kohlenstoffs entweicht, und zwar durch 

 Bildung von Schwefelkohlenstoff, der ja eine endotherme Ver- 

 bindung ist und als solche bei hoher Temperatur leicht ent- 

 steht. Nach der Umschmelzung des Troilits fand sich in der 

 Tat seine Umwandlung nicht mehr bei 143°, sondern tiefer, 

 und zugleich war sie über ein Intervall von 10°, nämlich von 

 130—120°, ausgedehnt. Diese Temperaturen von 143° bezw. 

 130 — 120° wurden mittels der Erhitzungskurven gleichfalls 

 gefunden; es handelt sich also um wirkliche Gleichgewichts- 

 temperaturen. 



